. — 225 — 



наполнеши калориметръ пом'Ьщался на столикгЬ рядомъ съ газо- 

 вой бюреткой и оставлялся на три дня, чтобъ установился равно- 

 м-Ьрный ходъ ртути въ кaпилляpt. Реакщонный сосудъ, который 

 былъ отведенъ въ сторону посредствомъ вращешя его въ шлиф-Ь 

 F (рис. 1), обычнымъ образомъ помещался въ нагр-Ьватель и 

 освобождался отъ газа. Зат^мъ нагр'Еватель удалялся, и сосудъ, 

 охлажденный до О", посредствомъ вращешя около шлифа F, по- 

 м-Ьщался какъ разъ надъ отверст1емъ внутренняго сосуда калори- 

 метра. Зат'Ьмъ калориметръ поднимался вращешемъ лебедки, пока 

 весь сосудъ не погружался въ него. Огверст1е затыкалось ватой. 

 Въ течете ночи всЬ случайныя измtнeнiя температуры выравни- 

 вались, и на утро калориметръ показывалъ опять правильный ходъ 

 ртутнаго мениска въ капилляр-^. 



Ш. 



Уголь. 



Уголь, съ которымъ производились опыты, приготовлялся путемъ 

 обугливан1Я скорлупы кокосовыхъ ор']Ьховъ подъ пескомъ. Полу- 

 ченные такимъ образомъ куски угля раздроблялись до такихъ раз- 

 м-Ьровъ, чтобы ихъ легко можно было ввести въ горло реакцюн- 

 наго сосуда. В'Ьсъ отд'Ьльныхъ кусочковъ колебался между 200 

 и 20 mg, среднШ в-^съ равнялся 77 mg. Этотъ уголь зат-^мъ по- 

 мЬщался въ длинной, запаянной съ одного конца тугоплавкой 

 трубк-Ь въ печь для сожжешя и въ течете 6 — 8 часовъ нагр -fe- 

 вался приблизительно до 550" при одновременномъ дМствш водо- 

 струйнаго насоса. Очищенный такимъ образомъ отъ летучихъ при- 

 м-Ьсей уголь не подвергался какой-либо другой очистк'Ь, какъ, 

 напр., вымывашю кислотами и проч., такъ какъ остающаяся въ 

 углЪ небольшая прим-Ьсь минеральныхъ солей не можетъ оказы- 

 вать зам-^тнаго вл1ян1'я на поглощающую способность угля, сама 

 же очистка можетъ изм-Ьнить его и внести въ него посторопшя, 

 трудно удаляеМыя прим'Ьси. Прокаленный вышеуказаннымъ спосо- 

 бомъ уголь вводился въ разр'Ьзанный при Ъ реакшонный сосудъ, 

 посл'Ьднш спаивался съ отр'Ьзаннымъ кол'Ьномъ и над'Ьвался на 

 шлифъ; затЪмъ, одновременно съ нагр'Ьвашемъ производилось от- 

 качиваше сначала водоструйнымъ насосомъ, потомъ ртутнымъ. 



15 



